La Gaceta industrial (1878-07-25 00:00:00), página 13

trato doble de sosa y de potasa, ó bien con las moléculas equivalentes de nitro común, de nitrato de sosa y de cuarzo, ó por último, cremor de tartaro purificado, cuarzo y nitrato de sosa.

Este vidrio es bastante más fusible que los precedentes. Para los usos industriales se prepara el vidrio soluble doble mezclando tres volúmenes de disolución concentrada de vidrio soluble de potasa con dos volúmenes de disolución también concentrada de vidrio soluble de sosa.

El Sr. Thomas, para facilitar la disolución de la sílice en la sosa hirviendo y caustica, se vale de un procedimiento mecánico, mediante el cual la parte gelatinosa que se forma constantemente sobre la sílice se va desprendiendo, por lo que la superficie inferior que va quedando descubierta puede ser inmediatamente atacada. A este efecto se emplea una caldera cilíndrica bien cerrada, sostenida por un árbol horizontal por el que se puede imprimir un movimiento oscilatorio y de rotación durante la reacción del álcali sobre la sílice.

El vidrio soluble fijador es una mezcla de vidrio soluble de potasa completamente saturado de sílice, con un silicato básico de sosa preparado, fundiendo:

Cuarzo pulverizado, ................. 2 partes.
Carbonato de sosa .................... 3

Este es el único vidrio soluble que se emplea para fijar los colores en la estereocromía.

Lieleg analizó diferentes vidrios solubles y determinó también su peso específico, encontrando que, término medio, el vidrio soluble tiene una densidad de 33º Baumé, igual á 1,27; después determinó como varía dicha densidad, diluyendo con diversas proporciones de agua, como se ve en la siguiente tabla:

    Densidad.
    Grados de B.

    Vidrio soluble, .....................
    1,27
    33º

    Dos partes de vidrio soluble y una parte de agua, ..................
    1,25
    29º

    Una parte de vidrio soluble y una parte de agua, ..................
    1,49
    23º

    Una parte de vidrio soluble y dos partes de agua, ..................
    1,10
    16º

Analizando dicho vidrio soluble disuelto en el agua, encontró:

Silice ........................................... 23,258
Sosa ............................................... 11,178
Cloruro de sodio, ............................... 0,685
Agua evaporada á 100º, ......................... 50,130
Agua eliminada á mayor calor, .................. 15,749

En otros análisis encontró proporciones algo diferentes de dichos componentes.

Habiendo analizado un vidrio soluble de potasa sólido que presentaba el aspecto de un cuerpo blanco verdoso, traslúcido, duro, vítreo, de fractura concóidea, de sabor alcalino, soluble en el agua, caliente tan sólo por largo hervor, encontrando:

Silice ............................................ 63,600
Potasa ............................................. 34,400
Agua ................................................ 0,689
Oxido de hierro, alumina y cal ............... 1,273

99,962

Cuando se hace reaccionar el vidrio soluble de sosa sobre la cal cáustica, se forma una masa viscosa, poco adherente, que al desecarse se contrae, se agrieta y se separa en pequeños pedazos sumergiéndola en el agua. La cal desaloja de la combinación á la sosa, que quedando libre forma esflorescencias de carbonato por el contacto con el aire. Sumergiendo pedacitos de creta caliza en una disolución de vidrio soluble de 1,19 de densidad, la aumenta de peso y se vuelve muy dura, aunque no tanto como el mirmol. Tomando la creta calcárea en polvo, mezclándola con agua, secándola al aire y sumergiéndola en una disolución muy diluida de vidrio soluble, la masa se vuelve dura y blanca.

Cuando se mezcla el blanco de zinc con el vidrio soluble, se tiene un líquido más ó menos viscoso con separación de silicato de zinc. De esta propiedad se puede sacar partido para bañar con el vidrio soluble la superficie sobre que se aplicó antes una capa de blanco de zinc, advirtiendo que el baño debe ser muy delgado, porque en el caso contrario se agrieta.

El vidrio soluble actúa sobre el albañalde lo mismo que con el blanco de zinc; advirtiendo, sin embargo, que si aquel contiene sulfuros se tendrá un oscurecimiento perjudicial á la blancura del color.

El vidrio soluble en polvo fino cuando se hiere con agua forma una disolución, que en el comercio se llama vidrio soluble preparado. La densidad de esa disolución es variable, según la proporción del agua, de 33º á 66º; en el primer caso contiene en 100 partes 33 partes ponderable de vidrio soluble sólido y 6 partes de agua. Cuando una disolución tiene por densidad 40º, contendrá 60 de agua y 40 de vidrio soluble, y en la densidad de 66º contendrá 14 de agua y 66 de sustancia sólida.

Los ácidos, comprendido el carbónico, descomponen el vidrio soluble disuelto, haciendo depositar sílice gelatinosa; por consiguiente, la disolución debe guardarse en recipientes bien tapados. La depuración del vidrio soluble se obtiene con alcohol. Cuando se vierte una disolución concentrada de vidrio potásico en el alcohol común, se obtiene un precipitado blanco de vidrio soluble puro, según Puchs. El Sr. Forchhammer observó que una pequeña cantidad de alcohol hace depositar un compuesto más abundante en sílice, mientras se disuelve un poco de potasa.

Cuando se vierte una disolución concentrada de vidrio soluble de sosa en el alcohol común, no se forma precipitado, sino que el vidrio se deposita en una masa viscosa que no se mezcla con el alcohol, y se endurece al cabo de algunos días volviéndose blanca: el contacto del agua caliente le redissuelve completamente.

En el alcohol se encuentran casi todas las impurezas que estaban mezcladas con el vidrio soluble.

El vidrio soluble purificado de este modo sirve para la estereocromía.

(Se continuará.)

FRANCISCO BALAGUER.

EMPLEO DE LAS LOCOMOTORAS DE AIRE COMPRIMIDO EN LAS MINAS.

M. Mekarski ha presentado á los ingenieros de las minas de Saint-Étienne un proyecto de locomotora de aire comprimido para la tracción de los convoyes en las galerías de las minas.

A este efecto, ha dado á su locomotora una sección que no excede de 1m,55 de altura y 1m,40 de ancho. Compónese de un depósito cilíndrico de chapa de acero de 4,500 litros de cabida, sujeto sobre dos largueros; de dos ejes provistos de ruedas de 0m,45 de diámetro para una vía de 0m,60; de dos cilindros, bielas, acoplamientos, etc., análogos en suma á los que componen el movimiento de las locomotoras.